Изменение температуры сваривания кожевой ткани меховой овчины после обработки в плазме ВЧИ-разряда

И. М. Нуриев, Ф. С. Шарифуллин, И. Ш. Абдуллин ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРИВАНИЯ КОЖЕВОЙ ТКАНИ МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ В ПЛАЗМЕ ВЧИ-РАЗРЯДА

Ключевые слова: меховая овчина, низкотемпературная плазма.

Исследовано влияние плазмы ВЧИ-разряда на температуру сваривания кожевой ткани меховой овчины после процесса осветления.

Keywords: fur a sheepskin, the low temperature plasma.

Influence of plasma of the category on temperature to cook skin fabrics of a fur sheepskin after clarification process is investigated.

Изделия из меховой и шубной овчины пользуются широким спросом в наших климатических условиях. Его качество в главной степени определяется эксплуатационными свойствами кожевой ткани и волосяного покрова.

Меховые полуфабрикаты представляют собой капиллярно-пористые материалы с размерами структурных элементов коллагена и кератина от 0,7нм. Меховое сырье подвергают различным технологическим обработкам, превращая его в готовый полуфабрикат. Одним из таких процессов является осветление волосяного покрова, где используют достаточно концентрированные растворы пероксида водорода, который в свою очередь приводит к снижению физико-механических свойств кожевой ткани, в особенности происходит снижение температуры сваривания кожевой ткани. Как известно из ранее проведенных работ [1] применение плазменной модификации сырья позволяет снизить негативное воздействие окислителя на кожевую ткань и улучшить физико-механические показатели мехового полуфабриката.

С целью увеличения температуры сваривания кожевой ткани меховой овчины провели ряд исследований воздействия плазмы высокочастотного индукционного (ВЧИ) разряда пониженного давления, состоящая из стандартных блоков и снабженная диагностической аппаратурой, позволяющей определять и контролировать параметры ВЧ-разряда, которые влияют на величину эффекта плазменного воздействия. Так как плазменную обработку провели после процесса пикелевания, то режим выбран наиболее щадящим для данного вида сырья: P=26,6 Па, Wp=0,5 кВт, Gar=0,12 г/с, изменяли только продолжительность обработки в диапазоне от 1 до 5 минут. В качестве плазмообразующего газа в экспериментах использовали аргон. Процесс вели по схеме, представленной на рисунке 1.

Рис. 1 - Схема процесса обработки меховой овчины с применением плазмы ВЧ-разряда

Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.

Прсми I КМ, >11111

Рис. 2 - Влияние времени ВЧ плазменной обработки на температуру сваривания ко-жевой ткани меховой овчины

Как видно из рисунка, температура сваривания опытных образцов выше, чем у контрольных на 4-10%, что свидетельствует о более интенсивном взаимодействии дубителя с функциональными группами коллагена при обработке в ВЧ разряде пониженного давления. Последующее увеличение продолжительности обработки не приводит к увеличению температуры сваривания. Таким образом, в результате проведенных исследований установлена оптимальная продолжительность обработки t=3мин, при котором достигается максимальное значение температуры сваривания кожевой ткани меховой овчины без значительного изменения прочностных характеристик.

Литература

1. Антонова, М.В. Применение НТ плазмы пониженного давления в процессе депигментирования волосяного покрова шубной овчины/ М.В. Антонова, Г.Н.Кулевцов, И.Ш. Абдуллин // Кожевеннообувная промышленность.- 2009.- №1.- С.32-33.

© И. М. Нуриев - асп. каф. плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КГТУ, r332co@mail.ru; Ф. С. Шарифуллин - канд. техн. наук, доцент той же кафедры, sharifullin80@mail.ru; И. Ш. Абдуллин - д-р техн. наук, проф., зав. каф. плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КГТУ.